A. Beutell, 
16 
grob kristalline Gefüge, welches Jas vorher spiegelnde Silberblech 
nach dem Erhitzen besitzt, weist auf Umlagerung der Silberteilchen 
hin. Zur völligen Sicherheit ist dasselbe Kohr später noch öfters 
erhitzt worden, wenn Platz im Ofen zur Verfügung stand, ohne 
daß Silberauswüchse aufgetreten wären. 
B. Erhitzen von SAg 2 . 
Nach 4 tägigem ununterbrochenem Erhitzen auf 450° zeigt 
das künstliche Silbersulfid keine sichtbare Veränderung; nach 
weiteren 4 Tagen sind jedoch einige ganz kurze, äußerst feine 
Silberhärchen sichtbar. Trotzdem der Versuch noch 3 Tage bei 
585 u fortgesetzt wurde, im ganzen also 1 1 Tage gedauert hatte, 
trat eine Vermehrung der Silberauswüchse nicht ein. Im Vergleich 
mit dem bereits beschriebenen Versuch, welcher mit einem unvoll- 
ständig geschwefeltem Silberblech angestellt worden war, sind die 
Auswüchse äußerst gering. Diese minimale Silberbildung konnte 
davon herrühren, daß der Partialdruck des Schwefels bei der Ver- 
suchstemperatur bereits eine meßbare Höhe erreichte, und daß 
eine dem Schwefeldampf äquivalente Menge von Silber frei wurde, 
die in der Form von winzigen Härchen aus der Oberfläche heraus- 
wuchsen. In einem gleichmäßig erhitzten Röhrchen kann das 
Silberwachstum naturgemäß nicht fortschreiten, weil nach Ein- 
stellung des Gleichgewichts weder neuer Schwefeldampf noch neues 
Silber frei wird. Die kräftigen Silberauswüchse, welche bei 
Silbersulfid entstanden waren, welches noch größere Mengen 
metallischen Silbers enthielt, lassen sich auf diese Weise nicht 
erklären. 
Anschließend hieran wurde ein Versuch in einem 15 cm langen 
Rohr angestellt, welches nur an einem Ende erhitzt wurde, während 
das andere aus dem Ofen herausragte. Bei dieser Anordnung- 
wurde der entstandene Schwefeldampf im kalten Ende fortlaufend 
kondensiert, so daß immer neue Mengen von Schwefel und Silber 
frei werden konnten. Bei 500° C waren in 17 Tagen aus 0,7360 g 
Silbersulfid nur 0,0004 g Schwefel abdestilliert, denen 0,0027 g- 
freies Silber entsprachen. Trotz ständiger Kondensation der Schwefel- 
dämpfe hatte sich nur eine winzige Menge von Haarsilber gebildet. 
Die völlige Zersetzung des Silber sulfids im Vakuum 
würde bei 500° C 11 Jahre erfordern. 
Die Tatsache, daß hier im Vakuum neben freiem Schwefel 
metallisches Silber bestehen kann, ohne sich anzufärben, steht in 
gewissem Widerspruch zu der früheren Beobachtung des Verfassers, 
daß Silberblech ein äußerst empfindliches Reagens für Spuren freien 
Schwefels darstellt (Centralbl. f. Min. etc. 1913, p. 75S — 767). Daß 
die hohe Temperatur allein für dieses abweichende Verhalten nicht 
ausschlaggebend sein kann, geht daraus hervor, daß sich Silber- 
blec.h durch Erhitzen mit überschüssigem Schwefel restlos in Sulfid 
